11.2.6.2.2. Tendo um ensaio tido um resultado insatisfatório, uma nova série de ensaios efetuada com um novo conjunto de amostras teve resultados satisfatórios. 12. ENSAIO DE FLEXIBILIDADE E ENSAIO DE DUCTILIDADE 12.1. Âmbito de aplicação Este ensaio serve para verificar se um plástico deve ser classificado na categoria dos plásticos rígidos ou na dos plásticos flexíveis. 12.2. Método de ensaio Corta-se uma amostra retangular plana de 300 mm de comprimento e 25 mm de largura do material de espessura nominal e prende-se horizontalmente através de um dispositivo de aperto, de forma a que 275 mm de comprimento da amostra se estendam livremente além desse dispositivo. Esta extremidade livre deve ser suportada, na horizontal, por meio de um dispositivo apropriado até ao início do ensaio. Remover este apoio e, sessenta segundos após a sua remoção, o desvio vertical da extremidade livre é indicado em mm. Se este desvio exceder 50 mm, deve subsequentemente efetuar-se um ensaio de ductilidade a 180°. A amostra é dobrada de forma apertada, sendo seguidamente rebatida em torno de uma chapa metálica com 0,5 mm de espessura, a fim de ficar em contacto estreito com ambos os lados. 12.3. Condições de ensaio Temperatura: 20 °C ± 2 °C Humidade relativa: 60 ± 5% 12.4. Requisitos O desvio vertical deve ser superior a 50 mm nos plásticos flexíveis e, 10 segundos depois de dobrado a 180.°, o material não deve apresentar qualquer fratura ou dano no ponto de flexão (ver figura 23). 13. ENSAIO DE CORTE TRANSVERSAL 13.1 Âmbito de aplicação Este ensaio constitui um método simples para determinar a aderência dos revestimentos à camada subjacente, podendo ser avaliadas características como a fragilidade e outras características de resistência. 13.2. Aparelhos e utensílios Ferramenta cortante com seis lâminas separadas por uma distância de 1 mm. Lupa com uma capacidade de ampliação de 2 x, para examinar o corte transversal do provete (ver figura 24). Figura 23 Disposição do ensaio de flexibilidade